— 107 — 
Basta un’ ora di immersione anco in un bagno contenente pochissima quantità 
di acido solforoso perchè le lane meccaniche acquistino un bellissimo bianco, uniforme, 
brillante e molto duraturo. 
A simile procedimento si possono e si debbono sottoporre le lane dell’ infima 
qualità e quelle che hanno una tinta oscurissima che persiste anco dopo la disoliatura. 
E per esperienza conobbi che i tessuti e le maglie in cotal modo trattate, ingialliscono 
con minore facilità e quindi dopo un tempo maggiore. 
Ho cercato di rendermi ragione dei fatti suaccennati e brevemente espongo i 
risultati a cui io devenni. 
La lana affusa in una soluzione di permanganato potassico, determina lentamente 
la sua scomposizione in idrato di manganese, ossigeno e idrato potassico. 
L’ossigeno si porta sulla materia colorante ed il perossido di manganese resta 
aderente ai fili. 
Interviene allora l’acido ossalico; l’idrato di ossido di manganese si trasforma in 
ossido manganoso-manganico che solvendosi nell’acido forma ossalato di manganese. 
Resterebbe a spiegare quel nuovo corpo di color rosa che si forma posteriormente 
all’affusione dell’acido ossalico e non in altre contingenze. Sono dolente di non averlo 
potuto studiare come avrei desiderato, avendomi fatto difetto il tempo, ma credo 
ch’esso debba nascere da aggruppamenti speciali di ossido manganico con ossigeno 
svoltosi dall’idrato manganoso e un acido particolare formatosi da decomposizione 
parziale dell’acido ossalico. 
Qualunque sia per essere questo nuovo corpo ch'io mi auguro di poter studiare 
in seguito, egli non è superficialmente adeso alle lane, ma ne invade la massa, in 
qualunque forma sia la lana, cioè di fiocco, filo, tessuto ecc. È insolubile nell'acqua 
distillata e se molto aereata, allora a lungo tempo si decompone. È solubile in acqua 
addizionata di potassa caustica, conservandone il colore. 
È decomponibile da soluzioni potassiche molto forti, dalla ammoniaca e da acque 
ammoniacali di qualsiasi gradazione. È decomposto dall’ossigeno, dall’ozono, dal biossido 
di azoto, dall’ anidride solforosa e dall’acido ossalico, senza lasciar traccia di colore. 
Difatti: quando le lane divennero per lo esposto trattamento così colorite, si può 
agire in tre modi diversi: 1° Si espongono all’aria libera; 2° Si pongono in soluzione 
di acidi solforosi; 3° Si lasciano soggiornare ancora in una soluzione ossalica. 
Esse imbiancano in tutti e tre i casi, ma il migliore resultato si ottiene dal- 
l’anidride solforosa od ancora meglio dall’acido iposolforoso ed anzi a tal’ uopo io 
mi servo utilmente dei bagni in cui già venne svolto l'acido iposolforoso per mezzo 
dell’acido ossalico, potendo servire allo scopo anco debolissime soluzioni. 
1° Caso. — Quando si espongono le lane arrossate alla luce riflessa, l’im- 
biancamento è lentissimo, non così avviene, quando sieno esposte alla luce solare. 
Prescindendo dalla durata dell’ esposizione, in amendue i casi ecco che cosa succede. 
Prima la lana diviene decisamente gialla, forse per la trasformazione del composto 
in altro di maggiore ossidazione; poi seguitando Ia esposizione, .il color giallo sparisce, 
le lane acquistano reazione patentemente acida e trattate con acqua distillata la so- 
luzione precipita i sali di calce in presenza dell’ammoniaca. Quando la lana è per- 
fettamente asciutta, abbandona ai lavaggi buone tracce di carbonato manganoso. 
